579 



Die Zunahme des specifischen Gewichtes um 0,013 lässt 

 sich dem Glühverluste zuschreiben. Im Ganzen ist das specifi- 

 sche Gewicht auch dieser Krystalle unveränderlich. 



Ein ganz ähnliches Verhalten zeigten Augitkrystalle, welche 

 vom Ätna in vollkommen ausgebildetem Zustande ausgeworfen 

 worden waren, wie es dort öfter geschieht. Dieselben ergaben 

 durch Glühen einen Gewichtsverlust von 



0,16 Procent. 



Das specifische Gewicht betrug: 



Vor dem Glühen Nach dem Glühen 



3,445. 3,453. 

 Zunahme = 0,008. 



Durch das Glühen war das Augitpulver zu einer fest zu- 

 sammenbackenden, halbgeschmolzenen Masse geworden, die nur 

 sehr schwer wieder aus dem Platintiegel entfernt werden konnte. 

 Das Pulver war, wie die vorhergehenden Substanzen, eine Viertel- 

 stunde lang vor der Glasbläserlampe erhitzt worden. 



In keinem dieser untersuchten Fälle zeigte sich also durch 

 heftiges und anhaltendes Glühen eine Abnahme des specifischen 

 Gewichtes dieser Silicate und das ist als wichtigstes Resultat her- 

 vorzuheben. 



Es schien von grossem Werthe mit dem Augit (R0,Si0 2 ) 

 ein anderes Kalksilicat von ähnlicher Zusammensetzung zu ver- 

 gleichen, welches aber keinenfalls der Einwirkung einer so hohen 

 Temperatur vorher ausgesetzt gewesen war, wie die Leuzite und 

 der Augit in den Vulkanen. Zu dieser Vergleichung diente Wol- 

 lastonit (CaO,Si0 2 ) von faseriger Zusammensetzung aus dem kör- 

 nigen Kalke von Auerbach an der Bergstrasse. 



Der Glühverlust des Wollastonites betrug 

 0,025. 



Das specifische Gewicht ergab sich zu: 



Vor dem Glühen Nach dem Glühen 



2,892. -2,798. 

 In diesem Falle ist daher eine sehr bemerkliche Abnahme 

 des specifischen Gewichtes von 0,093 constatirt. Auch das Wol- 

 lastonitpulver war eine Viertelstunde lang vor der Glasbläser- 

 lampe erhitzt worden, war dadurch aber nicht geschmolzen, son- 

 dern nur zusammengesintert. Wenn es gelingen sollte, dasselbe 



37 * 



